SÉANCE DU 5 JUIN tC)o5. l535 



sont un peu plus grandes, pas assez cependant pour altérer le caractère de 

 la courbe OB' C. 



Pour tonte direction oblique sur les axes, la saturation est atteinte dèsnne 

 valeur très petite du champ, mais la direction de l'aimantation coïncide 

 au début avec OX. Lorsque le champ augmente en conservant une direc- 

 tion fixe, la direction de l'aimantation se rapproche de celle du champ, 

 mais ne l'atteint que pour H =: ao. La composante de l'aimantation dans la 

 direction du champ part donc de Icosa et tend asvmplotiquement vers la 

 saturation; la courbe ODE représente cette composante pour a. = 45°. 



On conçoit aisément que les courbes d'aimantation des substances 

 usuelles, qui sont des enchevêtrements de ci'istaux, résultent de la super- 

 position de courbes, telles que OAC, OB'C, ODE, dues aux phénomènes 

 démagnétisants propres aux édifices cristallins et à ceux de la structure 

 grossière de la matière. 



CHIMIE. — Sur une propriété des alliages étain- aluminium, bismuth- 

 aluminium, magnésium - aluminium . Note de M. H. Pêchecx, 

 présentée par M. J. Violle. 



J'ai indiqué, en mai 1904 (Comptes rendus, t. CXXXVIII, n° 19) l'action 

 de l'eau distillée (à traces de chlorure de sodium), à froid, sur les alliages 

 limés d'élain-aluniinium : la décomposition de l'eau est très manifeste. 



Ayanl recueilli une portion des gaz dans une petite cloche très étroite, je les avais 

 soumis à raction d'une solution de pyrogallol dans la potasse; ce liquide, à constante 

 capillaire plus élevée que Teau distillée, produisait un ménisque très accentué, me 

 donnant l'apparence d'une absorption de gaz (oxygène), ^erreur due au ménisque 

 étant de l'ordre de grandeur du volume de gaz recueilli (|^ de centimètre cube 

 environ). 



J'ai pu, depuis cette époque, obtenir une plus grande quantité de gaz, recueilli dans 

 une cloche à diamètre plus large; j'ai obtenu ainsi, avec un lingot limé de 2'^"'' de 

 Sn AP, 5'^"'' à 6"^™' d'hydrogène au bout de 20 minutes; un alliage limé de bismuth- 

 aluminium me fournissait plus d'hydrogène encore, dans le même temps; enfin les 

 alliages limés MgAl donnent lieu à un dégagement plus abondant encore ; l'oxygène de 

 l'eau oxydant Valiiniinitini. 



Dans la solution de sulfate de cuivre (densité i,i) les mêmes alliages fournisseftt— 

 une déco/nposilion plus active de Veau, en même temps qu'une décomposition du 

 sulfate de cuivre (due au métal qui accompagne l'aluminium); l'alliage Bi Al à 

 75 pour 100 d'Al, fournil alors i5'^'"' d'hydrogène en 20 minutes, 3 fois plus que l'alliage 

 Sn AP, de volume égal; les alliages MgAl, dont les deux métaux sont réducteurs de 

 l'eau, donnent une décomposition plus vive. 



